## PENGARUH PENAMBAHAN UNSUR ALUMINIUM MURNI PADA BAHAN ALUMINIUM SCRAP TERHADAP KETANGGUHAN IMPAK DAN STRUKTUR MIKRO HASIL PENGECORAN VELG MOTOR HONDA
Ahmad Dahlan 1 , Rusiyanto 2 1,2 Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Email: dahlan671@gmail.com

## ABSTRACT
This study aimed to determine the effect of pure aluminum addition to aluminum scrap material on impact toughness and microstructure. This experiment studied an alloy of scrap aluminum and the addition of pure aluminum into it in various amounts. A spectrotest yields the aluminum element composition is 92% on the original motorcycle rim and 81% on the scrap aluminum. The studied variation of pure aluminum addition is 4%, 8%, and 12%. The manufacturing process uses smelting, and pure aluminum was added during the process.  The smelting products were tested mechanically using impact strength and microstructure according to ASTM standard.  The results show that the highest impact strength is from the addition of 12% pure aluminum. The impact strength is 0.0347 J/mm2, compared to the original motorcycle rim of 0.0336 J/mm2. The added aluminum serves to provide ductility to the alloy, increasing its mechanical properties. Test results show that the microstructure has an increasingly tight eutectic phase and has almost the same characteristics as the original motorcycle rim.  It can be concluded that the addition of aluminum affects the impact strength, in which it causes a dense aluminum- silicon phase of the material.
Keywords: aluminum, scrap, impact, micro structure, motorcycle rims

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui pengaruh penambahan aluminium  murni  pada bahan aluminium scrap terhadap ketangguhan impak dan struktur mikro. Paduan yang digunakan nantinya adalah scrap dengan penambahan unsur aluminium  murni  yang divariasikan. Presentase  komposisi didapatkan dari perbandingan unsur aluminium pada velg sepeda motor original market sebesar 92% dan scrap sebesar 81%. Varian material yang diteliti adalah variasi penambahan aluminium sebesar 4%, 8% dan 12%, serta material velg sepeda motor . Sering dikeluhkan karena mengalami beban kejut dan retak karena benturan. Proses pembuatan menggunakan peleburan dengan penambahan aluminium murni. Selanjutnya hasil peleburan diuji secara mekanis menggunakan pengujian kekuatan impak dan stuktur nikro dengan standart ASTM. Hasil dari pengujian diperoleh bahwa penambahan unsur aluminium 12% pada scrap memiliki kekuatan impak terbesar yaitu  0.0347  J/mm 2 dibandingkan dengan velg sepeda motor sebesar 0,0336 J/mm 2 . Aluminium yang ditambahkan berfungsi untuk memberikan sifat keuletan pada suatu material sehingga mempengaruhi perubahan sifat mekanis. Terlihat pada hasil struktur mikro memiliki fasa eutetik yang semakin rapat dan hampir memiliki kesamaan dengan velg sepeda motor. Dapat disimpulkan bahwa penambahan aluminium mampu mempengaruhi kekuatan impak yang menyebabkan kerapatan fasa aluminium silikon pada material.
Kata kunci : aluminium, scrap, impak, struktur mikro, velg sepeda motor

## PENDAHULUAN
Menurut  Surdia dan Saito (1999: 129) aluminium merupakan salah satu material logam non-ferrous yang paling sering digunakan  di dunia industri. Aluminium memiliki sifat ringan
dengan sifat mekanik, ketahanan korosi serta konduktivitas listrik dan sifat-sifat yang baik. Namun aluminium memiliki kekurangan yaitu sifat mekanik yang rendah, maka perlu adanya penambahan unsur seperti tembaga (Cu),
Volume 6 Nomor 1 April 2021 Hal 58-68 ISSN 2598-392X (media cetak) https://journal.uny.ac.id/index.php/dynamika/issue/view/2049
Artikel Dikirim: 17 Desember 2020, Artikel Direview: 22 Februari 2021, Artikel Direvisi: 6 Maret 2021, Artikel Diterbitkan: 31 Maret 2021
magnesium (Mg), silicon (Si), mangan (Mn) dll, bisa juga dengan metode penambahan Zirconia (Wardhana, 2013: 263). Aluminium memenuhi berbagai macam pangsa pasar, terutama pada sektor  otomotif  yang disebabkan  peningkatan jumlah kendaraan bermotor saat ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah komponen pengganti ( sparepart ).  Komponen pengganti diperlukan untuk mengganti bagian kendaraan yang sudah tidak layak pakai atau rusak. Produk yang rusak akan menjadi scrap atau limbah yang sulit dihancurkan secara alamiah.  Daur ulang merupakan cara efektif untuk mengurangi banyak limbah dari penggunaan logam bekas sehingga dapat menghasilkan logam yang baru, (Awali dkk, 2018: 3).
Daur ulang aluminium  biasa  digunakan pada dunia otomotif salah satunya pada beberapa bagian sepeda motor. Beberapa bagian dari motor yang biasanya dibuat dengan bahan baku daur ulang antara lain adalah velg  yang mengandung unsur AlSi.  Material yang cocok untuk pembuatan velg sepeda motor  adalah remelting velg (Bintoro dkk, 2013). Sekarang ini banyak macam velg yang diproduksi oleh pabrikan lokal, baik yang berfungsi sebagai komponen asli/ Original Equipment Manufacturer (OEM) atau komponen yang dibuat tidak berdasarkan permintaan produsen tertentu/ Original Equipment specific manufacturers request (OES).
Hasil dari studi pendahuluan menyimpulkan  bahwa scrap velg after market hanya memiliki komposisi aluminium  sebesar 81%,   masih   kurang   dari komposisi original market. Melalui proses pengujian komposisi dengan spectrotest bahwa  velg sepeda motor original market menggunakan bahan dasar aluminium yang memiliki kandungan 92%. Velg merupakan bagian kendaraan yang berfungsi menopang roda agar dapat berputar dan juga sebagai  penopang  berat  kendaraan.  Letaknya yang berada di bagian bawah sebagai penopang sering kali mendapatkan beban kejut secara tiba- tiba. Velg di pasaran biasa dibuat menggunakan bahan dasar Aluminium paduan. Velg di pasaran masih memiliki kekurangan yaitu sering penyok
dan  pecah karena kerusakan yang disebabkan adanya benturan saat kecelakaan (Pamungkas dkk, 2019: 32). Mengatasi masalah di atas adalah dengan cara memperhitungkan bagaimana proporsi atau presentase paduan dari setiap unsur yang terdapat pada aluminium scrap dengan velg original market.
Menurut Nugroho dan Hudawan (2016) velg merupakan bagian inti pada roda yang mengalami pembebanan dinamis yang berulang dan mengalami beban kejut pada saat digunakan. Maka dari itu pengujian impak perlu dilakukan untuk mengetahui besar ketahanan impak dan struktur  mikro dalam penelitian juga perlu diteliti karena untuk mengetahui sifat-sifat mekanik.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan atau penelitian eksperimen. Bahan yang digunakan pada penelitian yaitu aluminium scrap dengan komposisi aluminium murni yang divariasikan dan velg  sepeda motor sebagai variabel kontrol. Parameter yang digunakan dalam proses pembuatan material dengan pencampuran aluminium scrap sebesar 4%, 8% dan 12%.  Proses penelitian dapat dilihat pada alur penelitian dalam Gambar 1.

## Uji Komposisi
Tahapan uji komposisi dilakukan dengan menggunakan mesin Spectrotest TXC03. Tahapan uji komposisi dilakukan dengan cara:
1. Benda uji diratakan dengan menggunakan gerinda perata dan dibersihkan setelah penggerindaan.
2. Benda uji dipasang pada ruang penembakan.
3. Melakukan penembakan ( sparking ) pada 1 spesimen.  Selanjutnya  mengubah posisi benda untuk melakukan penembakan berikutnya  pada benda uji yang sama, sehingga tidak terjadi penembakan pada daerah yang sama  agar mendapatkan data yang akurat.

## 4. Barulah benda uji velg menjadi kontrol dan
scrap menjadi bahan yang digunakan untuk penelitian.
Gambar 1.  Diagram Alir Penelitian Material Penelitian
Material penelitian yang digunakan adalah  paduan aluminium scrap dengan penambahan aluminium murni, sedamgkan bahan kontrol yang digunakan adalah velg sepeda motor honda yang berfungsi sebagai pembanding. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan uji impak dan struktur mikro.
Gambar 2. Bahan Penelitian (Al Scrap Velg)
Gambar 3. Serbuk Aluminium Murni

## Proses Pengecoran
Proses pengecoran melalui beberapa tahapan yaitu:
1. Persiapan cetakan pasir  dan  bahan pengecoran, berupa scrap velg dan unsur aluminium murni.
2. Proses peleburan logam cair hingga mencapai suhu 650°C dengan bahan scrap velg  dan unsur aluminium sesuai takaran komposisi.
3. Proses penuangan menggunakan corong sesuai volume cetakan  yang telah ditentukan.
Gambar 4. Proses Penuangan Cairan Logam
4. Proses pembongkaran hasil cetakan.
5. Proses selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama pada proses penuangan kedua, perbedaannya hanya pada komposisi campuran scrap velg dan unsur aluminium murni.

## Pembuatan Spesimen
Pembuatan spesimen dilakukan melalui proses frais dengan melakukan pemakanan rata pada benda kerja dengan menggerakkan eretan mesin frais sesuai dimensi spesimen uji impak standar D256.
Uji Impak Charpy
Pengujian impak Charpy pada penelitian ini sesuai dengan standar ASTM D256. Mesin impak charpy dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut:

## Gambar 5. Mesin Impak Charpy
Berikut merupakan langkah-langkah dalam proses pengujian impak charpy diantaranya:
1. Persiapan  spesimen dan alat  uji impak Charpy dan masukkan data ukuran specimen. 2. Menaikan pemukul sampai pada pengunci pemukul lalu melakukan pengujian impak dengan menekan tombol test maka spesimen uji akan terkena pukulan dari pemukul alat uji impak. 3. Hasil energi impak akan  muncul pada layar monitor mesin kemudian dilakukan perhitungan harga impak dengan menggunakan rumus hitung harga impak.

## Struktur Mikro
Pengujian struktur mikro ini dilakukan untuk melihat bentuk struktur mikro yang ada pada permukaan spesimen. Pengujian ini dilakukan di Lab. Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang dan menggunakan Reflected Metallurgical Microscope .  Adapun beberapa langkah  –  langkah pengujian struktur mikro diantaranya:
1. Pengamplasan pada permukaan specimen ukuran 20mm x 20mm x 10mm
2. Melakukan proses etsa atau pemberian larutan asam pada permukaan spesimen.
3. Melakukan proses pengamatan pada mesin Reflected Metallurgical Microscope dengan pebesaran 200x.
4. Lihat gambar pada lensa okuler dan melakukan pengambilan gambar struktur mikro dengan pemotretan.
Gambar 6. Mesin Struktur Mikro Teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi dan uji laboratorium. Analisis data ketangguhan impak diperoleh dari hasil pengujian menggunakan alat uji i mpak charpy ASTM D256 dengan ukuran spesimen sebagai berikut:
Gambar 7. Dimensi spesimen uji impak charpy Analisis data menggunakan metode pengumpulan data secara kuantitatif, karena data yang dihasilkan berupa angka kekasaran di setiap spesimen yang diuji. Pada proses pengujian impak akan didapatkan data berupa harga impak (HI). Nominal tersebut selanjutnya akan  diubah ke  dalam bentuk tabel agar memudahkan dalam proses pembacaan. Analisis data  struktur mikro menggunakan analisis deskriptif yang diperoleh dari hasil pengamatan struktur mikro yang berupa foto mikro menggunakan Reflected Metallurgical Microscope.foto struktur yang dihasilkan tentang struktur fasa pada setiap spesimen. Struktur  yang tersusun di setiap spesimen dianalisis dengan mendeskripsikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Komposisi Uji komposisi merupakan pengujian untuk mengetahui berapa persen kadar campuran dalam material. Hasil Uji komposisi dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 1. Perbandingan unsur velg sepeda motor scrap dan spesimen uji Unsur  Pabrikan Scrap Spesimen Uji Cu 0,01 1,37 0.01 Zn 0,04 3,30 0.02 Fe 0,36 0,78 0.38 Pb 0,02 0,18 0.02 Si 6,60 12,49 7.77 Mn 0,01 0,24 0.01 Ni 0,00 0,03 0.01 Sn 0,01 0,04 0.01 Mg 0.19 0,12 0.17 Al 92,1 81,3 91.2
Hasil uji komposisi terlihat  pada Tabel 1 dengan adanya penambahan unsur aluminium pada spesimen, hasil komposisi menunjukkan bahwa aluminium tercampur sebesar 91,2% dari 81%. Penambahan mampu terbaca meningkat 10%.  Hal ini dikarenakan saat peleburan bahan scrap velg masih memiliki kerak sehingga banyak kotoran dan saat pencampuran komposisi dilakukan proses pengadukan sehingga aluminium menyampur merata. Saat proses peleburan juga memakan wakrt yang berbeda dan temperatur yang berbeda sehingga menyebabkan komposisi aluminium yang terkandung berbeda, didukung penelitian Siswanto (2014: 5) bahwa semakin tinggi temperatur peleburan komposisi Al dalam paduan cenderung semakin meningkat. Berbeda dengan velg sepeda motor memiliki komposisi sebesar 92,1 yang lebih besar 1% dari spesimen yang digunakan.  Menurut Nugroho dan Hudawan (2016: 58) bahwa  Sesuai dengan komposisi pada velg racing merupakan paduan aluminium A-356 yang memiliki kandungan Si sebesar 6,5%-7,5%. Menurut penelitian Nugroho (2015: 80) bahwa untuk kandungan aluminium pada velg sepeda motor sebesar 92,46%. Dapat disimpulkan bahwa kandungan aluminium hasil penelitian sudah mampu mendekati dengan spesifikasi velg seeda motor namun belum dapat digunakan karena harus adanya penambahan unsur aluminium dan penurunan unsur silikon.
Ketangguhan Impak Pengujian  impak dilakukan untuk mengetahui energi yang dapat diserap oleh material  yang  disebabkan oleh beban impak akibat hantaman dari bandul. Energi serap yang dihasilkan digunakan untuk mengetahui kekuatan impak  dengan cara membagi total energi serap material dengan luas penampang yang mengalami tumbukan. Data hasil pengujian impak dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:
Tabel 2.  Data Hasil Pengujian Impak Paduan komposisi Total Energi Serap (J) Spes. 1 Spes. 2 Spes. 3 Rata-rata Velg Sepeda Motor 4.88 4.40 4.70 4.66 Scrap + 4% Al 4.03 3.32 3.85 3.73 Scrap + 8% Al 4.46 4.23 5.27 4.65 Scrap + 12% Al 4.47 4.71 5.00 4.72 Tabel 3.  Kekuatan Impak material Paduan komposisi Kekuatan Impak (J/mm 2 ) Spes. 1 Spes. 2 Spes. 3 Rata-rata Velg Sepeda Motor 0.0349 0.0320 0.0339 0.0336 Scrap + 4% Al 0.0293 0.0242 0.0280 0.0271 Scrap + 8% Al 0.0340 0.0313 0.0384 0.0346 Scrap + 12% Al 0.0328 0.0349 0.0364 0.0347 Pengambilan data kekuatan impak didapatkan dari proses perhitungan total energi serap dibagi dengan luas penampang dibawah takik. Visualisasi data kekuatan impak dapat dilihat tabel dibawah ini:
Gambar 8. Grafik Hasil Rata-Rata Kekuatan

## Impak
Berdasarkan grafik pada gambar 9 menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada setiap komposisi ternyata berbeda sehingga dapat dikatakan bahwa komposisi mempengaruhi harga kekuatan impak. Nilai kekuatan impak material scrap tertinngi adalah dengan penambahan unsur aluminium sebesar 12% yaitu sebesar 0,0347 J/mm 2 . Diikuti dengan varian
penambahan unsur aluminium yaitu 8% dan 4% dengan nilai berturut turut sebesar 0,0346 J/mm 2 , 0,0271 J/mm 2 . Sedangkan material velg sepeda motor memiliki kekuatan impak sebesar 0,0336 J/mm 2 .
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan penambahan  aluminium 4%  paling rendah karena unsur Si yang terkandung banyak, didukung oleh penelitian Siagian, dkk (2017: 310) semakin tinggi Si mengakibatkan porositas yang tinggi. Terlihat pada hasil patahan dibawah ini:
Gambar 9. Patahan Penambahan 4%
Hasil penampang patah menunjukkan retakan yang datar dan didominasi butiran warna putih mengkilap daripada warna hitam. Energi serap yang diterima secara sempurna sehingga bahan termasuk material yang getas (kristalin/ grannular ). Dimana pada hasil
0.0336 0.0271 0,0346 0,0347 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 Velg Sepeda Motor 4% 8% 12% RATA-RATA KEKUATAN IMPAK (J/mm 2 )
pengamatan perpatahan ditandai dengan retakan awal hinggal retakan akhir dengan ciri pembelahan dan patahan terdapat batas butir yang lebih besar dan halus dengan memantulkan cahaya yang tinggi (Sari, et al, 2017: 58).
Penambahan 8% aluminium memiliki kekuatan impak yang lebih besar dibandingkan dengan penambahan 4%. Hal ini dikarenakan kandungan unsur aluminium lebih besar dan unsur Si pada spesimen lebih kecil dari penambahan 4%. Sesuai dengan sifat yang dimiliki aluminium bahwa semakin kemurnian aluminium akan semakin ulet.  Pada proses pencampuran penyebaran Si bercampur dengan aluminium dengan baik karena proses pengadukan, sehingga ketangguhan impak mampu meningkat. Didukung oleh penelitian Rasyid dan Muas, (2017: 5) bahwa pengadukan mampu meningkatkan sifat mekanik pada hasil pengecoran. Penampang patah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 10. Patahan Penambahan 8% Penampang patahan pada spesimen penambahan 8%  memiliki retakan yang tidak rata dengan adanya pantulan cahaya pada butiran. Retakan yang terjadi pada spesimen membentuk gundukan kecil karena adanya penyerapan energi impak yang tidak merata dibandingkan dengan penambanhan 4%. Perbedaan tersebut menyebabkan hasil uji impak mengalami peningkatan yang disebakan adanya perbedaan komposisi unsur aluminium silikon yang terlihat pada batas butir. Sedangkan dibandingkan dengan velg sepeda motor, hasil patahan yang terjadi meiliki patahan yang sama berupa adanya gundukan kecil.
Hasil penambahan 12% memiliki ketangguhan impak yang tertinggi karena unsur
Si lebih sedikit dan adanya proses pengadukan yang menyebabkan AlSi bercampur dengan baik. Kekuatan impak penambahan 12% adalah sebesar 0,0347 J/mm 2 . Nilai tersebut berada paling tinggi dengan material lain pada Gambar 9. Hasil ini sesuai dengan penelitian Iswanto et al, (2019: 89) bahwa nilai ketangguhan impak tanpa perlakuan T6 hanya sebesar 0,0373 J/mm 2 dengan  kandungan Si sebesar 7%. Perbedaan karakteristik komposisi yang teliti dengan velg sepeda motor terletak pada penambahan unsur aluminium. penyusun utama pada spesimen adalah scrap ditambahkan aluminium murni. Faktor ini yang diduga berimplikasi pada kekuatan impak material lebih tinggi dari nilai kekuatan impak velg sepeda motor. Hasil penampang patah yang dihasilkan pada penambahan 12% didominasi dengan butiran hitam. Dapat diliahat pada gambar dibawah ini:
Gambat 11. Patahan Penambahan 12%
Gambar 12. Patahan Velg Sepeda Motor Hal ini menunjukkan adanya perbedaan distribusi warna dan dan ukuran butir yang semaiki kecil hasil patahan. Hasil patahan lebih banyak adanya gundukan daripada velg sepeda motor. Dapat dinyatakan bahwa energi serap yang diterima lebih tidak merata, sehingga hasil uji impak memiliki kekuatan tertinggi. Hal ini
juga dipengaruhi faktor lain yaitu porositas yang dihasilkan pada spesimen lebih sedikit daripada penambahan 4% dan 8%, dikarenakan unsur Si yang terkadung lebih sedikit.
Berdasarkan penjelasan – penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui mengapa penambahan aluminium 12% dapat menghasilkan spesimen dengan nilai kekuatan impak paling tinggi jika dibanding dengan penambahan 4% dan 8%, karena kadungan Si pada setiap spesimen mempengaruhi porositas dan pengadukan mempengaruhi pada hasil pengecoran. Dapat disimpulkan bahwa material dengan penambahan 8% dan 12%  dapat digunakan sebagai alternatif pilihan bahan baku pembuatan velg sepeda motor  jika ditinjau dari kekuatan impak.
Struktur Mikro Pengujian struktur mikro bertujuan untuk mengetahui hasil foto mikro pada spesimen uji paduan aluminium. Adapun hasil pengamatan foto mikro aluminium paduan AlSi menurut Hasil foto struktur mikro AlSi menurut (Ozturk, et al, 2018: 6) sebagai berikut : :
Gambar 13. Struktur Mikro AlSi 6,5%
Pada gambar 14 menunjukkan kandungan yang terdapat dalam  paduan AlSi, bahwa  pada struktur mikro memiliki kandungan 6.5% Si, struktur mikro akhir yang terbentuk pada fasa ini adalah fasa α –aluminium dan eutektik (gelap) yang kaya aluminium . Adapun hasil pengamatan foto  struktur mikro aluminium paduan AlSi sebagai berikut:
Gambar 14. Struktur mikro spesimen velg sepeda motor
Gambar 15. Struktur mikro penambahan 4%
Gambar 16. Struktur mikro penambahan 8%
Al Si Al Si Al Si
Artikel Dikirim: 17 Desember 2020, Artikel Direview: 22 Februari 2021, Artikel Direvisi: 6 Maret 2021, Artikel Diterbitkan: 31 Maret 2021
Gambar 17. Struktur mikro penambahan 12% Berdasarkan hasil pengamatan foto struktur mikro komposisi bahan mempengaruhi bentuk struktur atau batas butir, sehingga akan mempengaruhi sifat mekanik dari bahan. Setiap penambahan unsur aluminium juga memberikan pengaruh dengan adanya proses pengadukan saat pencampuran bahan dan terlihat jelas pada hasil struktur mikro. Pada hasil pengataman strktur mikro velg sepeda motor (Gambar 14) memiliki susunan yang menyerupai dengan (Gambar 13) bahwa menunjukkan bahwa struktur mikro kandungan 6.5% Si akan terbent uk  fasa  α – aluminium dan eutektik (gelap) yang kaya aluminium. Pengamatan pada  (Gambar 15) penambahan unsur aluminium 4% partikel Al berbentuk kasar dan partikel Si berukuran besar, rapat dan memanjang, sehingga mampu meningkatkan porositas yang tinggi. Hal ini terjadi karena komposisi yag terkandung pada material memiliki kandungan Si yang cukup besar, sehingga jelas pada hasil pengmatan bentuk menyerupai garis daun memanjanng. Sesuai dengan oleh penelitian Siagian, dkk (2017: 310) bahwa silikon berpengaruh terhadap struktur mikro didominasi oleh dendrite semakin memanjang dan memipih dan bertambahnya porositas, namun untuk kekerasan akan semakin meningkat. Akibatnya hasil pengujian ketangguhan impak rendah karena material akan semakin getas. Dibandingkan dengan hasil pengamatan velg sepeda motor memiliki perbedaan pada bentuk fasa Si yaitu memiliki batas butir yang truktur mikro akhir yang terbentuk  pada  fasa  adalah  fasa  α –aluminium dan eutektik (gelap) yang kaya
aluminium.Bahwa jelas Si yang terkandung dalam material mempengaruhi bentuk fasa.
Hasil pengamatan struktur mikro (Gambar 16) dengan penambahan 8% partikel AlSi membentuk fasa eutetik yang merata. Partikel Si terlihat jelas dan merata, namun membentuk luasan yang lebih kecil dari penambahan aluminium 4%. Batas butir pada penambahan 8% memiliki bentuk dan luasan yang berbeda. Bentuk butir pada penambahan 8% aluminium dan silikon menyatu namun masih terlihat memisah kecil-kecil karena proses pengadukan, berbeda dengan velg sepeda motor yang memiliki batas butir yang tidak menyatu dengan aluminium. hal ini terjadi diakrenakan saat proses penambahan aluminium dilakukan proses pengadukan sehingga paduan unsur bisa lebih homogen, terlihat pada hasil pengamatan bentuk fasa Si terlihat terpisah dan mengecil jika dibandingkan dengan penambahan 4% aluminium. komposisi yang terkandung dalam materialpun juga berbeda yaitu dengan presentasi lebih tinggi 4% dari material penambahan 4%. Terlihat pada hasil pengujian impak yang lebih meningkat dari material sebelumnya, hal ini dikarenakan semakin banyak kandungan aluminium akan mengakibatkan sifat keuletan pada bahan dan semakin rendah Si akan meminimalisir terjadinya porositas pada material yang dikarenakan pengendapan gelembung- gelembung gas udara yang terperangkap pada proses penuangan logam cair. Dibandingkan dengan pengamatan struktur pada velg sepeda motor bentuk fasa memiliki kesamaan yaitu batas butir, namun yang membedakan bentuk ukuran Si. Hal ini dikarenakan saat pencampuran saatn peleburan dilakukan proses pengadukan mekanik, sehingga hasil pada batas butir penambahan 8% lebih merata dan memisah kecil-kecil. Akibatnya sifat mekanik yang dihasilkan akan mengakami peningkatan yang siginifikan. Didukung oleh penelitian (Rasyid dan Muas, 2017) bahwa pada proses peleburan dengan dengan pengadukan mampu meningkatkan sifat mekanik pada hasil pengecoran. Proses pengadukan ini
Al Si
Artikel Dikirim: 17 Desember 2020, Artikel Direview: 22 Februari 2021, Artikel Direvisi: 6 Maret 2021, Artikel Diterbitkan: 31 Maret 2021
menyebabkan dengan penambahan 8% pada unsur silikon (berwarna hitam) berbentuk garis pendek-pendek atau terpotong-potong akibat proses pengadukan
Pengamatan pada (Gambar 17) Penambahan 12% aluminium terlihat jelas pada hasil struktur mikro mampu membentuk AlSi fasa eutetik. Terlihat bahwa batas butir yang dihasilkan berbeda dengan batas butir pada velg sepeda motor, dikarenakan karena penambahan 12% adanya proses pengadukan untuk melarutkan aluminium tambahan agar mampu merata dan proses pengadukan dilakukan lebih lama dibandingkan velg sepeda motor. Perbedaan waktu proses pengadukan fasa AlSi terlihat lebih menyebar dan merata dibandingkan dengan  fasa pada velg. Sehingga jelas bahwa hasil uji impak memiliki kekuatan yang lebih baik dari velg. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Merlin et al, (2009: 1063) bahwa struktur mikro velg terdiri dari fase primer padat -Al dan campuran aluminium silikon eutektik, sehingga Al mengendap dari cairan sebagai fasa primer dalam bentuk dendrite. Hal ini juga dikarenakan adanya unsur penguat pada material yaitu unsur aluminium yang terkandung, dengan penambahan 12% aluminium akan mengakibatkan material akan kaya fasa primer aluminium. Secara teori bahwa aluminium memiliki sifat keuletan karena untuk mempermudah dibentuk. Dibandingkan dengan material velg sepeda motor komposisi aluminium yang terkandung lebih besar velg sebesar 1%, namun hasil uji impak yang dihasilkan lebih tinggi penambahan 12%. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan batas butir fasa AlSi yang terbentuk karena perbedaan proses pengadukan dan dibuktikan pada hasil penampang patah yang berdeda dimana penambahan 12% memiliki gundukan lebih besar dan lebih banyak (tidak rata).
Pengamatan hasil struktur mikro antara velg sepeda motor dengan penambahan 8% dan 12% Aluminium memilki persamaan yaitu fasa eutetik AlSi yang merata dan rapat.  Namun masih memiliki tinkat batas butir yang berbeda
jika dilihat pada ukuran dan jarak batas butir. Hasil pengamatan foto struktur mikro dari semua spesimen dapat disimpulkan bahwa setiap penambahan aluminium mempengaruhi bentuk struktur karena adanya pengaruh komposisi aluminium pada material dan proses pengadukan saat pencampuran bahan. Terlihat pada fasa Al larut padat primer pada setiap komposisi dan fasa Si mampu larut dengan cepat saat proses pengecoran sehingga membentuk butiran- butiran kecil yang menyebar, sehingga akan mempengaruhi sifat mekanik material.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dari data penambahan unsur aluminium memiliki pengaruh dengan velg sepeda motor. Terbukti penambahan 8% dan 12% sebesar 0,0346 J/mm 2 dan 0,0347 J/mm 2 , sedangkan velg sepeda motor sebesar 0,0336 J/mm 2 . Pengaruh ini dapat dilihat pada hasil patahan pada stiap spesimen, bahwa untuk penambahan aluminium memiliki jenias retakan rata menuju tidak rata, sedangkan velg sepesa motor memiliki retakan yang tidak rata atau menggunung Orientasi penambahan unsur aluminium pada material scrap memiliki pengaruh pada hasil foto struktur mikro. Pada setiap penambahan unsur aluminium memilki fasa yang hampir sama yaitu fasa eutetik (terang) yang merata dan rapat sedangkan velg sepeda motor memiliki fasa  eutektik (gelap) yang kaya aluminium. Perbedaan ini karena komposisi unsur dan proses pengadukan  saat prose peleburan. Beradasarkan analisis  struktur  mikro dapat disimpulkan  dengan  penambahan   unsur aluminium  dapat meningatkan kekuatan mekanik yaitu kekuatan impak.

## DAFTAR RUJUKAN
Awali, Jatmoko, dkk. 2018. Pelatihan Daur Ulang Logam (Aluminium) Bagi Masyarakat Karang Joang. Indonesia Journal Of Community Engagement 4 (1): 1-10.
Bintoro, W., M., dkk. 2013. Penerapan Metode Sentrifugal Pada Proses Pengecoran Produk Komponen Otomotif Velg Sepeda Motor. Jurnal Energi dan Manufaktur 6 (2): 135-142Pamungkas, A, H, S., dkk.

## 2019. Analisis Kualitas Repair Welding
Cast Wheel Aluminium Menggunakan
Metode Pengelasan Oksi-Asetilin Dengan Perlakuan Preheating Dan Post Weld Heat Treatmen. NOZEL 01(01): 31-36.
Iswanto, P. T., Akhyar, H., Aditya, J. 2019. Fatigue Behavior Improvement of A356 Aluminum Alloy of Motorcycle Cast Wheel Produced by High Speed Centrifugal Casting Based on T6 Heat Treatment and Artificial Aging. Materials
Science Forum 991, pp. 86-93
Merlin, M., Giulio T.,, Franco B., Gian L. G. 2009. Impact behaviour of A356 alloy for low-pressure die casting automotive wheels .  journal of materials processing technology 209 : 1060–1073
Nugroho, Agung. 2015. Pengaruh Penambahan Unsur Ti-B Terhadap Struktur Mikro Hasil Pengecoran Centrifugal Dengan Bahan Dasar Alumunium  Velg Bekas. Jurnal Teknik Unisfat 10 (2): 72-85.
Nugroho, E dan Hudawan, Y. 2016. Pengaruh Variasi Putaran Cetakan Dan Penambahan Inokulan Ti-B Pada Centrifugal Casting Terhadap Sifat Mekanik dan Struktur Mikro Paduan Aluminium A356.0. Jurnal Teknik Mesin Univ. Muhammadiyah Metro 5(1): 57-61.
Oztruk, Ismail. Et al. 2018. Effects of strontium addition on the microstructure and corrosion behavior of A356 aluminum alloy. Journal of Alloys and Compounds
pp. 1-21.
Rasyid, Syaharuddin dan Muas M. 2017.
Analisis Sifat Mekanik Dan Struktur Mikro Paduan Aluminium Adc12 Dengan Teknik Pengecoran Semi Solid ( Rheocasting) . Prosiding Seminar Hasil Penelitian (SNP2M) (pp.1-6).
Sari, D. R., Rusiyanto, Widodo, R. D,. Pramono.
2017. Pengaruh Thermal Shock Resistance Terhadap Makro Struktur Dan Ketahanan Ompact Kowi Pelebur (Crusibble) Berbahan Komposit Abu Sekam Padi/ Grafit/ Kaolin. Jurnal Kompetensi Teknik 9(1): 53-59.
Siagian, S, J,.I ketut ,G. S,. Cok Istri.P. K. K,. 2017.  Pengaruh Permeabilitas Cetakan Pasir dan Penambahan Silikon(Si) pada Proses Pengecoran Terhadap Kekerasan, Porositas dan Struktur Mikro Alumunium Silikon (Al-Si). Teknik Desain Mekanika 6 (4):305–310
Siswanto, R. (2014). Analisis pengaruh temperatur dan waktu peleburan terhadap komposisi Al dan Mg menggunakan metode pengecoran tuang. Jakarta. Seminar Nasional Teknik Mesin Universitas Trisakti 20 Februari 2014
ISBN: 978-602-70012-0-6 : Jurusan Teknik Mesin Akademi Teknik Pembangunan Nasional.
Surdia, T. dan S, Saito. 1999. Pengetahuan
Bahan Teknik . Jakarta: Pradnya Paramita.
Surojo, E dkk. 2009. Pengaruh Remelting Terhadap Struktur Mikro dan Kekerasan Paduan Al-Si. Jurnal Mekanika 8(1): 126- 129.
Wardhana,  B. S.  2014.  Pengaruh Penambahan
Fraksi Berat Zirconia terhadap Sifat Fisik dan Mekanik Komposit Aluminium Diperkuat Zirconia yang diproduksi dengan Metalurgi Serbuk. Jurnal Rekayasa Mesin 5 (3): 263 – 269.